RICERCHE SULLE PROPRIETÀ ELETTRICHE DEL DIAMANTE 669 



Le misure furono eseguite sopra una serie di trenta cam- 

 pioni ed i risultati ottenuti per la resistenza specifica a 15° con- 

 cordano nei due valori seguenti che rappresentano le minime 

 e le massime resistività medie misurate sopra trenta campioni. 

 Media fra i minimi valori: 



0,183 . 177 X 1012 Ohm cm. 

 Media fra i massimi valori: 



1,280 . 370 X 10^2 Ohm cm. 



I valori ottenuti 'sono quindi dell'ordine di grandezza di 

 quelli determinati pel vetro ordinario 0,76 X 10^^ Ohm cm. 

 (Fousserau). 



La proprietà di possedere quest'alta resistività specifica 

 parmi quindi potrebbe con vantaggio servire a meglio ricono- 

 scere i prodotti ottenuti nelle ricerche sulla formazione artifi- 

 ciale del diamante. Il diamante infatti avendo comune, col car- 

 bonio amorfo e colla grafite la proprietà di essere trasparente 

 ai raggi di Rontgen questa proprietà non potrebbe venire utiliz- 

 zata in tali ricerche. Per meglio far rilevare l'alta resistività 

 caratteristica del diamante stimo non inutile il riferire qui i 

 valori misurati delle resistività elettriche presentati da cristalli 

 di grafite naturale purissima (1). 



Le ricerche del Moissan concludono col ritenere che alla 

 pressione ordinaria ogni varietà di carbonio amorfo per effetto 

 della temperatura elevata si trasforma in grafite. Se alla tem- 

 peratura elevata si aggiunge l'effetto della elevata pressione 

 per cui si ottenga il passaggio dallo stato solido allo stato liquido 

 il carbonio amorfo o la grafite possono generare il diamante. 



TI diamante alla pressione ordinaria ma a temperatura ele- 

 vata si trasforma in grafite. Onde possono il diamante e la 

 grafite ritenersi come due stati fisici diversi dello stesso corpo 

 semplice, il carbonio. 



Ecco i risultati delle misure eseguite: 



Grafite della Groenlandia 406 X 10"'' Ohm cm. 

 Grafite del Cumberland 1835 X lO'^Ohm cm. 

 Grafite della Siberia 1225 X 10"'' Ohm cm. 



(1) I campioni di grafite mi furono dati dal ch.'"° prof. Spezia, Diret- 

 tore del R. Museo di Mineralogia, al quale porgo i più vivi ringraziamenti. 



